2.1. Ensaios mecânicos Requisitos gerais Frequência de realização dos ensaios mecânicos 2.1.1.1.1. A frequência de realização dos ensaios com os reservatórios metálicos deve ser a seguinte: 1.o reservatório de cada lote, durante a produção, e para ensaio de homologação de tipo, ver quadro 1. As amostras que não sejam suficientemente planas devem ser achatados a frio. Em todas as amostras que contenham soldadura, o excesso desta deve ser retirado à máquina. Os reservatórios metálicos devem ser submetidos aos ensaios descritos no quadro 1. As amostras de reservatórios só com uma soldadura circunferencial (duas secções) devem ser colhidas nos locais indicados no apêndice 2, figura 1. As amostras de reservatórios com soldaduras longitudinais e circunferenciais (três secções ou mais) devem ser colhidas nos locais indicados no apêndice 2, figura 2. 2.1.1.1.2. A frequência de realização dos ensaios com os reservatórios inteiramente em materiais compósitos deve ser a seguinte: (a) Durante a produção: 1 reservatório de cada lote; (b) Para o ensaio de tipo, ver o quadro 2. 2.1.1.2. Todos os ensaios mecânicos para verificação das propriedades do metal de base e das soldaduras das partes do invólucro resistentes a esforços são realizados sobre amostras extraídas de reservatórios acabados. Tipos de ensaios e avaliação dos resultados Cada reservatório seleccionado é sujeito aos seguintes ensaios: 2.1.2.1.1. Reservatórios com soldaduras longitudinais e circunferenciais (três secções): sobre amostras colhidas dos locais indicados no apêndice 2, figura 1, do presente anexo: a)